■ 5 7 



contenere , si soprasaturano debolmente , si eTaporano a consi- 

 stenza salina umida, si stempra il prodotto in acqua , e si ver- 

 sa sopra un filtro, che trattiene la silice . Questa , lavata e sec- 

 cata , si espone all' azione dell' acido ossalico o idroclorico al- 

 lungato, che sciolgono il titano o altre sostanze depositatesi 

 colla silice . Si unisce questo liquido a quello della filtrazione 

 qui sopra indicata, si trattano coli' infusione gallica, si alca- 

 lizzano leggermente , si concentrano , e se , col prendere un color 

 rosso bruno , indicano contenere titano, si conservano per usar- 

 ne come appresso . 



4- Ciò che la potassa non ha disciolto (2) si tratta con aci- 

 do idroclorico allungato di sei o otto parti d'acqua, e bollen- 

 te. Se resta indisciolta una molto notabile quantità di materia, 

 si tratta di nuovo colla potassa, come sopra. La dissoluzione 

 acida si satura con sottocarbonato alcalino , e separatone il 

 precipitato, si evapora a consistenza salina umida. Questa ma- 

 teria si tratta come l'altra (3); le lavazioni poi dando coli' in- 

 fusione gallica segno di contener titano, si riuniscono alle altre 

 di sopra ( 3 in fine ) . 



5. Il precipitato che il sottocarbonato alcalino ha forma- 

 to (4) nelle dissoluzioni acide, si espone all'azione della po- 

 tassa, che discioglie o rende solubile in tutto o in parte il ti- 

 tano unitamente all'allumina. Quest'ultima è precipitata sola 

 per mezzo d'una soluzione di solfato d'ammoniaca; si lava 

 l'allumina, e riunita la lavazione al liquido onde l'allumina si 

 era separata, si evaporano a consistenza salina umida, proce- 

 dendo poi come sopra ( 3 e 4 ) • 



6. Il titano non essendo disciolto dalla potassa tanto facil- 

 mente quanto l'allumina, il residuo indisciolto conserva un ca- 

 rattere gelatinoso. Per separarlo dalle materie alle quali si tro- 

 va mescolato , si discioglie il residuo in acido idroclorico , che 

 ne separa ancora un poco di silice. Si precipita dalla disso- 

 luzione il ferro , mediante l' idrocianato di potassa e di ferro, 

 quindi si salura il liquido con un sottocarbonato alcalino, e 

 si fa bollire. Il precipitato bianco, abbondante, e d'aspetto 

 alluminoso, che si forma, potendo contenere mescolate al tita- 

 no della magnesia e della calce, si rende il primo insolubile 

 negli acidi con scaldarlo fortissimamente, e si disciolgono quelle 

 terre tenendo il rnescuglio in digestione per alcune ore in un' aci- 

 do debole, come l'aceto stillato. Si separano dal liquido filtra- 

 tola magnesia e la calce, per mezzo dell' ammoniaca , e dell' os- 

 Balato d'ammoniaca. Se 1 operazione è stata ben condotta, quel 



